258 P. Heberdey, 



Fällung eintrat, in der qualitativ neben Spuren von Kupfer und 

 Eisen noch ein dritter Grundstoff nachweisbar war, der aber 

 wegen der geringen Menge des Niederschlages nicht voll- 

 kommen isolirt werden konnte. Nach möglichster Entfernung 

 von Fe und Cu war der bleibende Rest in Salpetersäure und 

 Königswasser mit gelber Farbe leicht löslich, die salzsaure 

 Lösung zeigte sich grün gefärbt, und entstand aus derselben 

 durch Amnion im geringen Überschuss ein brauner Nieder- 

 schlag. Ferrocyankalium bewirkte eine lavendelgraue, in Säuren 

 unlösliche Fällung, Wasserstoffsuperoxyd eine rothe Färbung. 

 Die Phosphorsalzperle war im Reductionsfeuer gelblich gefärbt 

 und bekam beim Erkalten einen schwachen Stich ins Grüne. 

 Diese Reactionen lieferten wegen der noch vorhandenen Ver- 

 unreinigungen durch Cu und Fe keine vollkommene Klarheit, 

 doch machen sie es wahrscheinlich, dass dieser dritte Grund- 

 stoff Vanad ist, dessen Vorkommen umso leichter erklärlich 

 ist, als sich Vanad häufig spurenweise in Eisenerzen findet, 

 von denen es dann in die beim Bleiprocess zugeschlagenen 

 Eisenschlacken übergeht. 



Rammeisberg führt 1 eine von Schaff ausgeführte Ana- 

 lyse eines sogenannten Rohsteines aus demFreibergerSchmelz- 

 processe an, die folgendes Resultat ergab: 



S 



Fe 

 Pb 

 Cu 



As 2 3 



Zn. 

 Mg 



18 



98 



64 



59 



6 



21 



1 



65 



5 



6 







56 







13 



97 



72 



Es zeigt sich, dass in der von mir untersuchten Substanz 

 und in der Freiberger Schlacke der Eisen- und Schwefelgehalt 

 vollkommen ident ist. Daher kann dieser Theil unserer Stufe 

 mit Rohstein verglichen werden, und dies umsomehr, als dem- 

 selben das metallische Aussehen, die speisgelbe Färbung, 



1 Lehrbuch der ehem. Metallurgie, S. 189, Berlin 1850. 



